Kumaşlarda Eğilme Dayanımı - derstekstil
Buradasınız: Anasayfa Kumaşlarda Eğilme Dayanımı
Numuneler teste başlamadan önce standart atmosfer koşullarında 24 saat boyunca kondisyonlanmalıdır. Numunelerin 4’ü atkı, 4’ü çözgü olmak üzere 2 takım test numunesi hazırlanır. Numunelerin aynı atkı ve çözgü ipliklerini içermeyecek şekilde alınmasına dikkat edilir. Test numunesi olarak 150 mm x 25 mm ebatlarında dikdörtgen şeklinde numuneler işaretlenir ve kesilir. Uzun kenarı çözgüye paralel olan test numunesi çözgü numunesi, uzun kenarı atkıya paralel olan test numunesi atkı numunesi olarak kullanılır.
Fleksometre düz bir yüzeye yerleştirilir. Test numuneleri sırayla cihaz üzerindeki P düzlemine kenarı paralel olacak şekilde yerleştirilir. S sürgüsünün sıfır noktası ile P düzleminin başlangıç noktaları çakıştırılır. S sürgüsü yavaşça ileri doğru itilir. Numune kenarı L1 ve L2 çizgisine değdiğinde sürgü durdurulur. Sürgü üzerinde okunan uzunluk sarkma uzunluğu olarak kaydedilir. 4 adet numune bu şekilde test edilip sarkma uzunluğunun aritmetik ortalaması çözgüler ve atkılar için ayrı ayrı hesaplanır. Atkı ve çözgü yönlerindeki eğilme dayanımları, aşağıdaki formül kullanılarak mg.cm cinsinden hesaplanır.
G = 0.10MC³
G = eğilme dayanımı
M = kumaş gramajı
C = ortalama sarkma uzunluğu
Yazan Çarşamba, 25 Mayıs 2016 20:15 in Kalite Kontrol Okunma 1617 defa
Pazartesi, 19 Ağustos 2019 11:30 tarihinde oluşturuldu
Son Güncelleme: Pazartesi, 19 Ağustos 2019 11:30
Pazartesi, 19 Ağustos 2019 11:30 tarihinde yayınlandı.